A. Die Nadelhölzer, Koniferen. 



399 



foei 6 mm Jahrringbreite 50,99 g feste Substanz (spezifisches Gewicht). 



8 mm 



54,90 g 



Zum Vergleiche mögen einige Angaben über die europäischen 

 Nadelhölzer hier folgen. 



Es enthält in 100 Volumenteilen des absolut trockenen Holzes : 



die Tanne bei 1,0 mm Ringbr. 48 g feste Substanz (spez. Gew.) bayer. Hochebene, 



„ „ „ Toskana, 



„ „ ., Hamburg, 



Fichte „ 1,0 mm „ 48 g „ „ „ „ bayer. Hochebene, 



„ „ „ Norwegen, 



» r> n Hamburg, 



„ „ „ bayer. Hochebene, 



Lärche „ 1,0 mm „ 66 g „ .. „ „ Hochgebirge, 



„ „ „ ba}'er. Hochebene, 



„ „ Hamburg, 



„ „ „ baj T er. Hochebene, 



„ „ „ Hamburg. 



Daraus ergibt sich eine zweifellose Überlegenheit der Küsten- 

 douglasie, die in ihrem substanzreichsten, schwersten Holze der Lärche 

 nahekommt, in ihrem leichtesten Holze aber mit unseren schwersten 

 Fichten- und Tannen- (auch Kiefern- )Hölzern auf einer Stufe steht; da 

 mit dem spezifischen Gewichte der Brennwert des Holzes parallel geht, 

 so dürfte das Douglasiaholz auch in diesen Eigenschaften den ein- 

 heimischen Nadelhölzern (Lärche ausgenommen) überlegen sein: für 

 ■die Dauer ist weniger das spezifische Gewicht als die intensive Im- 

 prägnierung mit Kernstoff entscheidend ; auch in dieser Hinsicht steht 

 die Douglasie mit der Lärche auf gleicher Höhe: was endlich die 

 Tragkraft anlangt , so zeigt die Verwendung in Amerika kein Zurück- 

 stehen gegenüber den Föhren, Fichten oder Tannen. 



Der Gehalt an Harz , dem wenigstens im völlig ausgetrockneten 

 Holze eine konservierende Rolle zugeschrieben werden mufs, stellt sich 

 bei der amerikanischen Douglasie folgendermafsen : 



Es sind in 100 Gewichtsteilen fester Substanz 



bei 1,0 mm Ringbreite 2,20-4 g festes Harz (Kernholz), 

 „ 1,7 mm „ 2,498 g .. 



„ 0,8 mm „ 1,101 g „ .. (Splint). 



Die deutsche Douglasie hatte 



bei 8,6 mm Ringbreite 4,073 g festes Harz (Kernholz), 

 „ 5,0 mm „ 2.426 g 



Ich glaube, dafs der grofse Harzgehalt in der deutschen Douglasie 

 •darauf zurückgeführt werden mufs , dafs die Scheiben immittelbar 

 (30 cm) über dem Boden entnommen wurden , in welcher Höhe alle 

 Holzarten das Maximum ihres Harzoehaltes besitzen. 



